ESTUCO WALL
ー REVOCO ー
レボコ【外装材】

施工要領書
Vol.7
ESTUCO WALL
Youtube施工動画公開中！

施工前に必ずお読みください

室内壁の施工は仕様が異なりますので内装『エスタコウォール・インドア』要領書をご確認下さい。

-------------------------------------------- 厳守する事 -----------------------------------------①施工後、乾燥するまでの間に、塗った面に水がかからないようにして下さい。
（外壁は、通気を良くし十分に乾くまで雨水に当たらないようにする）-------------------------------------------- 注意事項 -------------------------------------------①エスタコウォールは粉製品の為、乾燥した場所で保管して下さい。直置きはしないで下さい。
②練り置きができません。2-3時間を目安に使い切れる分だけ練って使用して下さい。
③アルカリ性の為、木材と触れ合うと木が黒ずむことがあるので事前に十分な養生が必要です。
④夏季：直射日光が当たる壁面の施工はドライアウト現象（急激な乾燥）が起こり、はく離・割れの原因となります。施工時間帯を工夫して下さい。
冬季：施工中・施工後・乾燥までの間に5℃以下になる場合、はく離・白華現象・表面が粉っぽくなる場合があります。施工を見合わせるか、温度管理を行って下さい。
⑤白色以外のカラーを施工される場合は、色ムラや白華現象が生じた際に白色に比べ顕著に表れますので、ご注意下さい。

やさしい壁の家

ESTUCO WALL

下地処理について

下地材【エスタコウォール外断熱システム】についての詳細は、別途お問合せ下さい。

●エスタコウォール外断熱システム施工フローチャート

下準備①（エスタコボード小口にベースコート処理）↓下準備②（コーナーボード下部にベースコート処理）↓防湿透湿シート施工※施工前：下地が乾燥していることを確認↓

断熱材エスタコボード施工（サッシ廻りコーキング施工）↓シーラー処理※施工後：１日以上乾燥させる↓

下端L定規取付↓

ベースコート（全面にグラスファイバーメッシュ1ｍ幅）※施工後：養生期間3日以上必要↓シーラー処理※施工前：下地が乾燥していることを確認 ※施工後：１日以上乾燥させる↓レボコ仕上げ※施工前：クラックが入っていないか確認

シーラーについての特記事項
シーラーは左官専用のものを使用し、下地に合わせてご使用下さい。
※塗料用のシーラーは相性が悪いため、使用しないで下さい。
NSハイフレックス（日本化成）
NSハイフレックス5倍希釈液（ハイフレックス：水＝1：4）をローラー・刷毛で施工面に塗布。
※塗りつけ作業時の気温が3℃以下になる場合は、施工を避けて下さい。
※夏季で一昼夜、冬季でも二昼夜は雨水で濡らさないようにして下さい。
※風の強い日の作業も、乾き過ぎの恐れがありますので、表面強度を確認しながら作業を進めて下さい。

下地処理の注意事項・下地表面は不陸の無いよう均等に塗って下さい。くぼみ、溝等があると白華等の原因となることがあります。
・同一面に異質材が並存しているときは、そのままエスタコウォールを塗ると水引具合の関係から色ムラの原因となることがあります。
ご不明な点がございましたら、お問合せください。
P1

外装施工手順※施工前には必ず試し塗りをして下さい●仕上げ材の作り方①清水4.5-5.0ℓ程度にウォールマイティ1/3袋を入れ、よく撹拌する。
②①の材料にエスタコウォール・レボコ1/3袋程度を先に入れ、撹拌する。
※レボコ1/3袋程度を先に入れることにより、ウォールマイティとよく混ざります。

レボコ
施工動画

③その後、残りのレボコを加え、更によく撹拌する。
※大きな面積を施工する場合はタライミキサーを使用すると効率良く施工できます。

仕上げ材の注意事項※2-3時間を目安に使い切れる分だけ練って使用して下さい。
※気温により、しまり具合が変わるので、水分量を加減し適度な固さに練り上げて下さい。

●塗り付け・仕上げ方（ビシャン仕上げの場合）①撹拌したレボコをコテで下コスリして下さい。
②下コスリしたレボコが乾かないうちに、追っかけで塗り付け施工して下さい。

※レボコは下コスリ合わせて約5㎜以上均等に不陸の無いよう施工して下さい。
※入隅の面は6㎜の切り付けコテ、出隅の面は12㎜の面付きコテを使用すると施工しやすいです。

③塗り付け後、すぐにビシャンコテでテクスチャーをつけて下さい。
手につかないくらい乾いてきたら、仕上げコテでヘッドカットして仕上げて下さい。
＜仕上げコテ推奨品＞・仕上げコテはステンレス0.2㎜コテ・仕上げヘラは「スムーディ」（フジワラ化学）

白色以外のカラーを施工される場合白色の他に計6色のカラーをご用意しております。
※仕上げ方により色ムラになる場合があります。
※色ムラ、白華現象が生じた際は白色に比べ顕著に表れる場合があります。

下記の場合、施工を避けてください

・酷暑で施工面に直射日光・西日が当たっている時又は下地が高温の場合
・梅雨などの湿度が高い場合
・施工後、乾燥までの間に5℃以下になる場合施工上の注意・施工面に振動を与えるような作業を終えてから塗り工事を始めて下さい。

P2

白華現象
白華（はっか）とは、漆喰やコンクリートの表面部分に浮き出る白い生成物のことです。
これが浮き上がる現象を白華現象といいます。白華が生じたとしても、強度に問題はなく生成物も無害ですが、外見上の問題となることがあります。これらの白い形跡は、漆喰粉に水を加えた時の反応により生成される炭酸カルシウムです。
起こりやすい環境
・施工時、施工後、完成までの間に低温（5℃以下目安）になる場合
・多湿時での施工※白色以外のカラーを施工する場合は、特に色ムラ・白華現象が気になることがありますので、工期中の気候（気温・湿度）・養生（雨水：仮軒樋を付けると良い・通風）を十分検討の上、施工を行って下さい。
※エスタコウォール・レボコの塗り面が十分乾燥するまで（最低でも2、3日）は塗り面を触らないで下さい。

乾燥後、白い模様や液ダレのような白い跡が残りますので、以下は厳禁です！
・完全に乾いていない状態で施工面に水打ちしたり、雨に打たれた場合・シート養生などで通風が不十分で、湿気がこもってしまった場合市販の白華防止剤がありますが、施工中・施工後の条件により、完全に白華現象を防止できるものではありません。

外装材テクスチャー一例
エスタコウォール・レボコは5㎜塗り厚施工の為、テクスチャーが出しやすくサイディングにはない重厚感を表現できます。
【ビシャン仕上げ】【掻き落とし仕上げ】

レボコを5㎜厚で塗りつけ後、ビシャンテクスチャーコテで柄を出しヘッドカットする

レボコを7㎜厚で塗りつけ後、掻き落としゴテで柄を出す※掻き落とし仕上げの場合、ウォールマイティの繊維が表面に出ますのでウォールマイティの混入は各工務店でご検討下さい。

P3

製品一覧

【エスタコウォール・レボコ】
カラーバリエーション：全7色〔施工面積〕標準4㎡/袋5㎜の塗り厚施工【ウォールマイティ】
ひび割れ抑制剤
エスタコウォール3袋に対しウォールマイティ1袋必要【ビシャンテクスチャーコテ】
サイズ：270㎜×140㎜【掻き落としゴテ】
サイズ：150㎜×72㎜（コーナー、細部等の仕上げ用）
サイズ：250㎜×144㎜（大きな面も均一な仕上がりに）【外部用グラスファイバーメッシュ】

耐アルカリ
サイズ：1ｍ幅×50ｍ巻【圧縮スプレー】
容量：1.5ℓ
霧状の水の吹き付けが可能
ヘッドカットが綺麗に仕上がる

メンテナンス方法●クラックの補修①施工乾燥後、クラックの補修をする場合は同色のエスタコウォール・レボコを細かい目のふるいにかけ骨材を取り除き、適量の水と少量のシーラーを混ぜペースト状に練る。
②クラック箇所を水で濡らし、①をハケやコテでクラック箇所に埋め込む。
③乾燥後、余分なエスタコウォール・レボコをウエス等で拭き取り、周りの塗り面となじませる。
〔注意〕※補修した部分と最初に塗った部分とでは、色や表情が合わない場合があります。
※シーラーの量が多いとテカリやすくなるので、混入の際はシーラーの量を加減して下さい。

●汚れ除去方法

外壁汚れ、カビや藻の発生、雨すじ汚れに有効的なエスタコウォール専用の洗浄剤による洗浄方法や泥はね汚れ等をリカバリーする専用のペイント剤がございます。

【エスタコウォール専用洗浄剤】【エスタコウォール専用ペイント剤】

P4【6ｍ伸縮延⾧棒】

エスタコウォール

プロホームチャンネル

ホームページ

エスタコウォールのお家紹介----------------------- お問合せ先 ----------------------株式会社プロホーム・大台 資材部
TEL:0598-86-3877 FAX:0598-86-3212 MAIL：pho@prohome-odai.com